493 



Sb2 S3 (AS2 S3) , oberflächlich mit einem matten, braunschwarzen 

 Ueberzug 1 ) bedeckt, der durch Br-Lauge rasch oxydirt wird und 

 dann mit Essigsäure -f- Ferrocyankalium sehr deutlich die Kupfer- 

 reaction giebt. Durch diese Reaction, sowie durch die vollständige 

 Löslichkeit in alkalihaltiger Cyankalium- Lösung ist das Mineral 

 als Fahlerz gekennzeichnet. Das oberflächliche Matt- und Dunkel- 

 werden der Fahlerze (Pulver und Schliffe) heim Kochen mit Kali- 

 lauge kann zum Kenntlichmachen des Fahlerzes verwerthet wer- 

 den neben Bleiglanz, Zinkblende, Kobaltkies, Pyrit, Smaltin, 

 Mispikel, Löllingit, Millerit und Rothnickelkies, welche Minerale 

 unter diesen Umständen nur wenig verändert werden, während 

 Kupferkies, Magnetkies, Kupferglanz und Buntkupfererz eine ähn- 

 liche Veränderung wie Fahlerz erleiden. 



Kocht man Kupferkies (am besten angeschliffene Platten) 

 einige Secunden bis 1 Minute mit der concentrirten Kalilauge, so 

 wird er oberflächlich stark dunkel und matt und lässt die un- 

 veränderten Lamprite (z. B. Pyrit, Mispikel) sehr deutlich hervor- 

 treten; das Verfahren empfiehlt sich in den Fällen, wo die früher 2 ) 

 angegebenen nicht anwendbar sind. 



Spatheisen (Pulver und Schliffe), mit concentrirter Kalilauge 

 gekocht, wird unter Bildung von Eisenoxyduloxydhydrat ober- 

 flächlich schwarz und matt und lässt so feine Einlagerungen im 

 Kalkstein, Dolomit 3 ) u. s. w. deutlich hervortreten. Ueber Dauer 

 des Kochens und Concentration der Lauge lassen sich keine An- 

 gaben machen, man muss bisweilen so lange kochen, bis die 

 Lauge in der Kälte zu erstarren beginnt. 



Kocht man Schliffe von Magnetkies 4 ) (Pulver ist wenig ge- 

 eignet) anderthalb bis 3 Minuten lang mit einer Lösung von 

 zweifach Schwefelnatrium (1 Theil Na2S2 auf 3 Theile Wasser), 

 so wird die Schlifffläche, wohl in Folge Bildung von mehrfach 

 Schwefeleisen, matt und schwarzbraun und lässt Einschlüsse von 

 Pyrit und Kupferkies sehr deutlich erkennen. 5 ) 



1 ) Bisweilen erkennt man kleine, braunschwarze Kry stallnadeln, 

 vielleicht ein basisches Sulfosalz von Cu 2 S und Sbs S3 (As 2 S 3 ). Er- 

 hitzt man nämlich Kupferglanzkörner mit concentrirter Kalilösung, der 

 etwas Sb2 S 3 (As 2 S s ) zugesetzt ist, so werden sie oberflächlich matt 

 und erscheinen von ähnlichen Krystallnadeln bedeckt. Fahlerz und 

 Kupferglanz zusammen mit Kalilösung erhitzt, sind daher äusserlich 

 nicht von einander zu unterscheiden, das vom Fahlerz abgespaltene 

 Schwefelantimon (As 2 S 3 ) addirt sich z. Th. zum Kupferglanz. 



2 ) Diese Zeitschrift, 1894, S. 794. 



8 ) Ziemlich FeC0 3 reiche Dolomite bleiben unverändert, sehr eisen- 

 reiche Ankerite sowie Breunerit (nMgC0 3 , FeC0 3 ) standen mir nicht 

 zur Verfügung. 



4 ) Auch künstliches FeS zeigt dasselbe Verhalten. 



5 ) In manchen Fällen muss die Concentration der Schwefelnatrium- 



